62 



hierbei gewonnenen Resultate wohl Anspruch auf allgemeine 

 Gültigkeit machen können. 



Ferner wurden noch neben anderen folgende sehr charak- 

 teristische Versuche angestellt: 



1. Ein Stück Lherzolith vom Weiher Lherz von 0,362 gr 

 Gewicht wurde in einem Platintiegel in 5,504 gr Rhyolith- 

 pulver (von der Hohen Burg bei Berkum) 23 Va Stunden lang, 

 allerdings mit Unterbrechungen, erhitzt, welche indessen nach den 

 von Foüqüe und Michel -Levy angestellten Schmelzversuchen 

 nicht störend wirken. Hierbei schmolz alles zu einem fast ganz 

 homogenen grünen Glase, das nur einige feine weisse Flocken 

 enthielt, welche sich unter dem Mikroskop als noch nicht auf- 

 gelöster Olivin herausstellten, indessen gegen den angewandten 

 Lherzolith eine verschwindend kleine Menge bilden. Der nicht 

 zum Dünnschliff verbrauchte Rest der Schmelze wurde nochmals 

 8V 4 Stunden lang möglichst stark erhitzt. In diesem letzteren 

 Schmelzproduct war sowohl mit der Loupe, als auch unter 

 dem Mikroskop nur eine homogene, reine Glasmasse zu er- 

 kennen. Der Rhyolith war hierbei durchaus nicht flüssig, son- 

 dern nur eben plastisch. 



2. Ein anderes Stück desselben Lherzoliths von 0,339 gr 

 Gewicht wurde nur 14% Stunden lang in 7,875 gr Basalt- 

 pulver (vom Taufstein) der höchstmöglichen Temperatur aus- 

 gesetzt, wobei der Basalt zu einer tropfbaren Flüssigkeit schmolz. 

 Das Erstarrungsproduct war, da das Erkalten langsam erfolgte, 

 kein reines Glas, sondern durch federartige Gebilde entglast 

 und enthielt nur noch mikroskopische Olivintheilchen, also 

 kleinere als in dem vorhergehenden Versuch. Auch diese 

 Schmelze wurde nochmals stark erhitzt, aber nur 2 l / 2 Stunden 

 lang. Der dann davon angefertigte Dünnschliff Hess auch 

 unter dem Mikroskop kein Olivinpartikelchen mehr constatiren. 



3. Ein drittes Stück Lherzolith von 0,405 gr Gewicht 

 wurde in 6,895 gr gepulverten Phonoliths vom Schlossberg 

 bei Teplitz der grössten Hitze des Ofens ausgesetzt. Nach 

 14 stündigem Schmelzen zeigte sich der Phonolith in ein dunkel- 

 grünes Glas verwandelt , in welchem noch mit blossem Auge 

 einige Olivintheilchen zu erblicken waren. Nach weiterem 

 8 stündigen Erhitzen war auch unter dem Mikroskop nichts 

 mehr davon wahrzunehmen. — Der Phonolith erwies sich wie 

 in seinem Si0 2 Gehalt, so auch in Bezug auf seine Schmelz- 

 barkeit und seine Fähigkeit, den Olivin aufzulösen, als in der 

 Mitte zwischen Rhyolith und Basalt stehend. 



4. Ein 0,327 Grm. wiegendes Stück desselben Lherzo- 

 liths wurde abermals in 7,563 Grm. Basaltpulver 14 Stunden 

 lang erhitzt, aber hierbei die Temperatur möglichst so gehalten, 

 dass die Schmelze gerade noch plastisch war. Das Lherzolith- 



